178 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



CLASE 

 DE MATERIALES 



Cemento Portland, fabri- 

 cado en B. Aires por 

 ScoTTO para la Comisión 



• de Aguas Corrientes. . . 



Cemento hecho en Barra- 

 cas por Reied, para la 

 Comisión de Aguas cor- 

 rientes 



Cemento Francés de lai 

 Méditeranée i 



S 



1450 



1435 

 ^1268 



Cemento Francés deVasy 1262 



Cemento Italiano de Pa-*) .q/íq 

 , , { lobo 



iazzolo ( 



Cemento Italiano de Flo-( «oor. 

 rencia \ 



Hormigón, formado con/ 

 una parte de cemento\ 

 Portland y seis partesi2166 

 de arena de la Banda 

 Oriental 



Hormigón, formado de/ 

 una parte de cemento! 

 Portland, cinco partes) 

 de arena de Montevideo 

 y cuatro partes de cas- 

 cotes de San Isidro . . . 



Hormigón, formado de 

 una parte de cemento 

 Portland, cinco partes 

 de arena de Montevideo 

 y tres partes de cascotes 



Mezcla de una parte de 

 cemento Portland y dos 

 partes de arena de la 

 Banda Oriental 



Mezcla de una parte de 

 cemento Portland y 

 cuatro parles de arena 

 de la Banda Oriental. . 1954 



963 



2074 



2011 



Residuo por ciento 



después de pasar 



por cedazo de 1/40 



de pulgada 



-3 a 



1- 



'/o 



13 



1 / 



72 



3 



13 

 12 



3 



30 



4 



15 



4 



32 



7 



15 



7 



25 



12 



10 



12 



26 



» 



30 



» 



60 



» 



60 



» 



70 



» 



90 



» 



90 



» 



90 



» 



V,'. 



» 



30. 



7; 



00 



)) 



70 



» 



90 



» 



'A 



RESISTENCIA A LA ROTURA 

 EN KILOGRAMOS 



POR centímetro cuadrado. 



Mínima 



13.43 



15.93 



9.28 

 10.43 

 5.56 

 6.74 

 8.71 

 12.39 

 6.00 

 9.49 

 1.82 

 3.55 

 3.18 

 2.76 

 3.50 



2.90 

 3.10 

 3.08 



3.15 

 3.21 



4.22 



7.06 

 8.40 



7.81 



Máxima 



21.86 



20.61 

 9.65 



11.62 

 6.15 

 7.31 

 9.49 



12.71 

 6.58 



10.33 

 2.31 

 4.59 

 3.84 

 3.45 

 4.08 



3.74 

 3.80 

 3.67 



4.26 

 4.18 



4.87 



8.15 



8.74 



10.30 



Media 



18.92 



18.84 

 9.44 



10.91 

 5.80 

 7.03 

 9.14 



12.51 

 6.29 

 9.92 

 2.00 

 4.01 

 3.48 

 3.08 

 3.75 



3.32 

 3.45 

 3.37 



3.70 

 3.69* 



4.53 



7.47 

 8.55 

 9.56 



